200 



H. B. von Foulion. 



unterzogene Pulver, anderseits ausgesuchten lichten, durch die Spaltbarkeit charakteri- 

 sirten Bronzit und den verbleibenden Rest gleichmässig mit Salzsäure behandelt. Es 

 wurden je ein Volumtheil rauchender Salzsäure und Wasser gemengt, das nicht zu feine 

 Pulver, welches aber von dem Staube nicht gereinigt war, Übergossen und vier Stunden 

 auf dem Wasserbade gehalten. Um eine zu starke Concentration der Säure zu ver- 

 meiden, erfolgte von Zeit zu Zeit der Ersatz der verdampften Flüssigkeit durch heisses 

 Wasser. Nach der Abscheidung des Pulvers, Ausziehen der Kieselsäure und dem 

 Trocknen des ersteren, wurde eine Wiederholung der Behandlung mit Säure vorge- 

 nommen, genau in der angegebenen Weise, nur wurde deren Dauer auf sechs Stunden 

 verlängert, von der Annahme ausgehend, dass der feine, leichter zersetzbare Staub bei 

 der ersten Behandlung bereits in Lösung gegangen sei. Die Resultate der angeführten 

 Operationen waren folgende. Aus i Gramm des auch zur Bauschanalyse verwendeten 

 Pulvers resultirten bei der ersten Behandlung : 



„ Procente nach Abzue 



Gramm ° 



des Magnetkieses 



= o-ooq5 39*42 Procent 



= 0-0040 i6 - 6o » 



= 0*0006 2-49 » 



= o-oioo 4 J '49 * 



Kieselsäure 



Eisenoxydul 



Kalk 



Magnesia 



Schwefel nach der Bauschanalyse = 0*0014 

 Eisen hiezu erforderlich = o - oo25 



ioo-oo 



Das gefundene Eisenoxyd erwies sich als chromhaltig, ein Gehalt an Thonerde 

 blieb fraglich. Bezüglich der Lösung nach der zweiten Behandlung musste ich mich mit 

 der qualitativen Analyse begnügen, da von der Flüssigkeit etwas verloren ging. 



Wichtiger und entscheidender waren die Parallelversuche an dem ausgesuchten 

 Bronzit und der Grundmasse. Von ersterem gelangten o-i25 Gramm, von letzterer 

 0-197 Gramm zur vierstündigen, 0*098, beziehungsweise 0*1674 Gramm zur sechs- 

 stündigen Behandlung mit verdünnter Salzsäure. 



Die in Lösung gegangenen Bestandteile bei der vierstündigen Behandlung sind 

 unter I, jene bei der sechsstündigen unter II angeführt. 



Gramme 



Bronzit 



in 100 Theilen 



Grundmasse 

 Gramme in 100 Theilen 



Kieselsäure = o*oo58 

 Eisenoxydul = o*oo36 

 Kalk = Spur? 



Magnesia = 0-0040 



43*28 Procent 

 26*87 » 



29-85 » 



0*0061 

 o*oo65 

 0*0002 

 o*oo58 



32*8o Procent 

 34*95 » 

 1 -07 » 

 3 1 * 1 8 



0-0134 ioo-oo 

 In Lösung gingen 10-72 Procent 



0*0186 ioo-oo 

 circa 9-44 Procent 



II 



Kieselsäure = 0*0059 

 Eisenoxydul — o*oo35 

 Magnesia = 0*0040 



44*o3 Procent 

 26*12 » 

 29*85 » 



0-0064 

 0*0044 

 o*oo5o 



40*5 1 Procent 



2 7 *85 



3 1 -64 » 



0-0134 100*00 

 In Lösung gingen 13*67 Procent 



o*oi58 100*00 

 9-43 Procent 



